Die Unsuhiidlicliniachuiig des Kalks im Ziegeltliou. l'J7 



Schaft des Kalks im Ziegelthon unwirksam zu machen, der- 

 selbe vor dem Brennen der Waare in einen Zustand überge- 

 führt werden müsse, in welchem derselbe nach dem Brennen 

 vom Wasser nicht in der Art angegriffen wird, dass eine 

 Volumenvergrösserung desselben stattfinde. 



Frisch gebrannter Kalk wurde zu dem Ende mit kalt 

 gesättigten wässrigen Lösungen von 



1) Oxalsäure, 



2) saurem Oxalsäuren Kali (Kleesalz), 



3) kohlensaurem Ammoniak, 



4) doppelt kohlensaurem Natron, 



5) phosphorsaurem Natron, 



6) doppelt borsaurem Natron (Borax), 

 ferner mit: 



7) einer verdünnten Auflösung von Natron - Wasserglas, 



8) von gleichen Theilen kalt gesättigter wässriger Lösun- 

 gen von Borax und phosphorsaurem Natron, 



9) von gleichen Theilen kalt gesättigter wässriger Lösung 

 von Borax und verdünntem Natron- Wasserglas derart be- 

 feuchtet, wie zum Löschen des Kalks erforderlich. Bei der 

 Auswahl der vorgenannten Salze war der Engros - Preis 

 derselben maassgebend, und wurden desshalb die Versuche 

 für den vorliegenden Zweck nicht auch auf andere theurere 

 Salze ausgedehnt. 



Die Lösungen 1 — 4 verwandelten den Kalk ohne beson- 

 dere Erhitzung in einen voluminösen Brei. 



Die unter 5 gab nach längerer Einwirkung einen rahm- 

 artigen Brei, eine verdünnte Auflösung desselben Salzes 

 brachte den Kalk sofort zum Zerfallen. 



Mit kalt gesättigter Boraxauflösung behandelt, war der 

 Kalk nach 24 Stunden ohne Spur des Zerfa Ileus 

 und ohne Aufblähen nur in grössere Stücke ge- 

 sprungen, welche ihre Härte beibehalten hatten. 



Durch verdünnte Natron- Wasserglaslösung erhielten die 

 Kalkstücke nach drei Stunden Sprünge und zerfielen nach 

 weiteren drei Stunden , ohne an Häi'te einzubüssen und ohne 



